IE Er EV en 
. A 
; BL 5 ’ + Br rg ER A a N 
er | . Böden, s re N 
gleich einen Niederschlag hervor. Dieser wurde nach 
einigen Stunden auf ein im getrockneten Zustande gewo- 
genes Filter gebracht, auf demselben mit destillirtem 
Wasser, welchem !/, seines Volums Ammoniakflüssigkeit 
zugesetzt war, ausgewaschen, bei 1000 C. getrocknet und 
gewogen. 
Das Gewicht des Niederschlages mit dem Filter und 
den umschliessenden Uhrgläsern betrug... 12,9126 Grm. 
Uhrgläser und Filter wogen... 12,9070 „ 
Gewicht des Niederschlages... 0,0056 Grm. 
Das Aequivalent der bei 1000 getrockneten arsen- 
sauren Ammoniak-Magnesia ist 190, das der Arsensäure 
115, der arsenigen Säure 99 und des Arsens 75. : 
Obiges Gewicht entspricht demnach: 
. 190 :115 = 0,0056 : x = 0,0034 Grm. Arsensäure 
— 0,034 Procent. 
0,0029 Grm. arseniger Säure 
0,029 Procent. 
0,0022 Grm. Arsen 
— 0,022 Procent des Glases. 
“ Wenn auf 700 Pfd. Glas 1 Pfd. Arsenik zu- 
gesetzt worden ist, nach der Analyse aber 700 
Pfund Glas eine Quantität Arsensäure enthal- 
ten, welche 7.X 0,029 —= 0,203 Pfund arseniger 
Säure entsprechen, so ist von dem zugesetz- 
ten Arsenik ungefähr !, im Glase zurückge- 
blieben und %, sind verflüchtigt. 
Die Wichtigkeit der Thatsache, dass in einem Ma- 
terial, welches dem täglichen Leben, den Gewerben, der 
"Wissenschaft die unentbehrlichsten Geräthe und Gefässe 
liefert, Arsen enthalten sein kann, fordert vor Allem zur 
Untersuchung auf, ob das Arsen im Glase in löslichem 
oder unlöslichem Zustande enthalten ist. Eine grosse 
Reihe von Erwägungen und Bedenken hängt mit dieser 
Frage zusammen. 
Zur Lösung dieser Frage wurde die Bedbenktäup 
von Pelouze in Anwendung gebracht, wonach die auf- 
499 2:99 —0,0056:.2°& 
190: 75:=='0,0056 X 
Kr ie-N 
